| 6r 
och mån bör icke behandla massan med varmt 
vatten förr än vätskan, efter ett par ombyten 
af vatten, icke mera är alkalisk. Då kokas den 
först med vatten, och tvättas sedan med kokan= 
de vatten, så länge det genomgående lemnar en 
fläck, då en droppe deraf afdunstas, dertill åt- 
går vanligen mycket vatten och ett par dagars 
tid. Det på detta sätt erhållna silicium är nu 
'vätbundet, men i ringa grad, tilläfventyrs på 
samma sätt, som Davy funnit att vårt vanliga 
trädkol är vätbundet köl. Det innehåller dess- 
; utom kiseljord, till det mesta .härrörande deraf 
att kalium innan reduction hinner något oxide- 
ras och afskiljer då en mot det bildade kalit 
svarande quantitet kiseljord, (det kali som efter 
reduction BS oa vattnets bekostnad upplöser 
en del af det öfverskjutånde dubbelsaltet, utan 
att afskilja dess kiseljord). Dennä kiseljord måste 
'borttagas med flusspatssyra; men silicium löses 
i detta tillstånd af syran, man måste derföre för- 
sätta det förut i oantändligt och olösligt skick. 
-— Om man låter det brinna i luften, så er= 
håller man väl den oförbrända delen efter be- 
handling med syran i detta tillstånd, men man 
förlorar vid detta tillfälle vanligen 2 af silici- 
um som förbrinner. Detta förekommes om det 
"torrkade vätbundna silicium inlägges i en öp- 
pen degel och upphettas till nära glödgning; 
samt bibehålles dervid en stund, hvarefter het- 
tan småningom ökes till full glödgning. Skulle 
silicium tända sig, så pålägges locket och tem- 
"peraturen sänkes, hvarvid förbränningen afstad- 
nar genast. 7” Efter skedd hvitglödgning är si- 
"licium oantändligt i luften och: angripes icke 
"mer af syran, så vida det ej innehåller: någon 
främmande metall t, ex. jern eller mangan , i hvil- 
